326 AchlzolinliT Ab.sfliiiill. F.isrrn. 



Zubcreilunij halb oder ganz vorklcisleil und erscheinen als ein nnge- 

 forniter Wandbelag, welcher durcli wässerige Jodlüsnng violett oder blau 

 gefiirltt wird (Fig. H\c, r/, S'T). Die Zellmembranen mancher Bastzellen 

 werdt^i gleichfalls durch .Jod violett (»der blau gofärbt (s. unten bei co- 

 tonisirten Ramiefasern). 



Die idhe Hamirlaser ist durch ausserordentliche Festigkeit und Zähig- 

 keit ausgezeichnet. Es scheint ausser der Bastfaser von Äschpias tena- 

 cisKiiiKf kaum noch eine vegetabilische Faser zu existiren, welche in 

 der absoluten Festigkeit der Ramiefaser gleich käme >). Nach Zer- 

 reissversuchen, welche von G. Arton angestellt wurden, ertragen Fäden 

 von Ramiefasern, die aus einer bestimmten Anzahl von Fasern angefer- 

 tigt werden, eine doppelt so grosse Belastung als Fäden aus reinem Hanf 

 guter Oualität, die aus derselben Anzahl von Fasern hergestellt wurden. 

 Die Versuche, welche über die absolute Festigkeit der Ramiefaser im 

 englischen Marinearsenal ausgeführt wurden, ergaben, dass die Faser 

 2 — 3nial so fest als russischer Hanf ist 2). Nach von Alcan^) herrüh- 

 renden Versuchen verhält sich die Tragfähigkeit von Ramie, Flachs, 

 Hanf und Baumwolle wie -1 : 0,25 : 0,33 : 0,33 und die Elasticität wie 

 1 : 0,G6 : 0,75 : 1 ; hingegen ist die Torsionsfestigkeit der Baumwolle vier- 

 mal so gross wie die der Ramiefaser. 



Die Rohramie (auch oft noch rohes Chinagras genannt) kommt in 

 ansehnlicher Menge nach Kuroi)a. um entweder hier »cotonisirt^, d. h. 

 in sjjinnbare Faser umgewandelt zu werden, oder um zur Herstellung 

 sehr fester, dauerhafter und gefällig aussehender, feiner Seilerwaaren 

 zu dienen 4). In China, Japan, Indien und auf dem Archipel wird die 

 rohe Ramie seit alter Zeit zur Herstellung von ausserordentlich festen 

 und dauei'haften Seilen, Stricken, Netzen, Bindfaden u. dgl. verwendet. 



Die feine, spinnbarc Ramiefaser^) (cotonisirte Ramie, cotoni- 

 sirtes Chinagras, in Frankreich auch linosoie genannt) besteht aus den 



^) RoyK', 1. c. 1). 2G8. 



2j Oesterr. Monatssfhrifi lür don Orient. 1881. |.. 181. 



:f) Niihcics über Alcairs Vorsuclic in Kctiell der Fcsti^iu it und idu.NiKital 

 der Rfimiefasor im Ver^j^IeicIu' zu anderen Fasern s. bei A. Schulte im llofo, Dii' 

 llamiefaser und ihre wirlhscliallhelie bodeutunj,' für die deutselien C.olonien. Berlin 1S0S. 



4) Die rohe, in mehr oder minder breiten lliiidenstreifen abgeschiedene Fa>er 

 wird nach Furoiia unter dem Namen »Slri|i])en« oder >lanieres« fjehraclit. um liier 

 uuf feine Faser verarbeilel zu werden. Hauligcr erscheint aber jetzt in Europa eine 

 feinfa.serige Hcdd'aser, welclie hier cotonisirt oder roh zu feinen Seilerwaaren \er- 

 arbeilet wird. 



6, Ueber die nokro.sKc)|.i.siiieii KeimzeielieM tler eoloni.sirlen Hamie s. \Vie."<ner 

 und Ungerer in Wie.sner, Mikr. l'iiters. 1872. Velillard. I'.tudes sur les flbres 

 vcgel. (4870). V. llohnel, Mikroskopie der lechn. verwendeten Fa.serstolfe ;i878\ 

 Hassack. I. (. i89o und iKU.HitiDg. 



